2 0 1 5 年2 月第 2 4 卷第 2 期 Vo 1 . 24 No . 2. Fe b. 2 01 5 中 国胶 粘 剂 C HI N A A D H E S I V E S (1 0 1 )一4 1一 纳 米 二 氧 化 硅 改性 纸/ 塑 复 合 用 聚 氨 酯 胶 粘 剂 的研 究 高 艳 飞 ( 中山 火 炬 职 业 技 术 学 院 , 广东 中山 5 2 8 4 3 7 ) 摘 要: 以 一 氨丙基三乙氧基硅 烷( K H一 5 5 0 ) 、 正硅酸乙￣ ( T E O S ) 为原 料 , 采用溶胶一 凝胶法制备 了改性 纳米 S i O ( 二氧化硅 ) ; 然后将其 引入至 P U( 聚 氨酯) 胶粘剂中 , 制 备 了 纸/ 塑 软包 装 复 合 用 无 溶 剂 P U胶 粘 剂 。 研 究结 果表明 : 硅烷 偶联￣ U ( K H一 5 5 0 ) 已成 功接入 至纳米 S i O 结构中 , 改性 纳米 S i O 的单分散性 良好且 粒径 分布在 1 0 0 ~ 2 0 0 n m范 围 内 ; 当 ( 改性纳 米 S i O : ) = 0 . 8 %( 相对 于胶粘剂总质量而言 ) 时, 胶 粘剂的剥离强度( 为 4 2 0 N / m) 相对最 大。 关键词 : 改性 ; 纳米二氧化硅 ; 胶粘剂 ; 聚氨酯 中图分类号 : T Q 4 3 3 . 4 3 2 : T Q 4 3 7 . 2 文献标志码 : A 文章编号 : 1 0 0 4 — 2 8 4 9 ( 2 0 1 5 ) 0 2 — 0 0 4 1 - 0 4 O 前 言 随着 软 包 装 行 业 的快 速 发 展 , 各 种 功 能性 包 装 材 料 日益 增 多 ; 同 时 随 着 人 们 环 保 意 识 的不 断 增 强, 环 保 型包 装 材 料 的 开 发尤 为重 要 u , 并 且 某 些 易后 处 理 、 可 回收 再利 用 的纸/ 塑 复合 包装 材 料深 受 人 们 的广 泛关 注 。 目前 市 场 上 的 软 包 装 用 胶 粘 剂 主要 是 以 双 组 分P U( 聚氨 酯 ) 胶粘 剂 为 主 的 。吴 庆 云 等 采 用 究采 用 溶 胶 一 凝胶法水解T E O S ( 正 硅 酸 乙酯 ) , 同时 以K H 一 5 5 o ( 3 , 一 氨丙 基 三 乙氧 基硅 烷 ) 作 为纳 米 S i O : 的 表 面改 性剂 , 然后 将 改 性 纳米 S i O 引人 P U胶 粘剂 中 , 有 望 解 决 纸/ 塑 复 合 材 料 粘 接 强 度 较 低 的 问题 。 1 试 验 部 分 1 . 1 试 验 原 料 溶 剂 法 合 成 了一 种 固含 量较 高 、 黏度 较 低 且储 存 稳 定 性 良好 的纸 / 塑复合用双组分 P U胶 粘 剂 ; 该 胶 粘 剂对纸张 、 塑 料 薄 膜 具 有 良好 的黏 附性 , 并 且 其 水 解 稳定性较好 、 柔韧性较强 , 而 且 其 成 本 低 于 聚酯 型P U。杜郢 等1 1 4 ] 选 用 低毒 溶 剂作 为 稀 释剂 , 合成 了 一 一 正 硅酸 乙酯 ( T E O S ) , 化学 纯 , 广东 光华 化 学厂 ; 氨丙 基 三 乙 氧基 硅 烷 ( K H 一 5 5 0 ) , 分析纯 , 阿拉 丁 试剂公司 ; 乙醇 、 氨水 、 1 , 4 一 丁二 醇 、 二 月 硅 酸 二 丁 基锡( D B T D L ) , 化学 纯 , 广州 东 红 化工 厂 ; 胶 粘 剂 的 端一 0 H( 羟基 ) 组分 、 胶粘 剂 的端 一 N c O( 异 氰 酸 酯 基) 组分 , 自制 。 种 在 较 宽 固含 量 范 围 内仍 具 有 黏 度低 、 储存 稳 定 的 纸/ 塑复合用双组分 P U胶 粘 剂 ; 由该 胶 粘 剂 制 成 的 最 终 产 品具 有 溶 剂 毒 性 小 、 固含 量 高 、 黏 度 低 以 铜 版纸 ( 1 8 0 g / c m ) 、 双 向拉伸 聚 丙烯 ( B O P P ) 薄 膜, 市售 。 1 . 2 试 验仪 器 及 粘接性能好等优点 。然而 , 双组 分 P U胶 粘 剂 若 使 用不当 , 易出现剥离强度差 、 热 封 处 起 泡 和 纸 张 表面 褶皱 等 问题 。 纳米 S i O ( 二 氧化 硅 ) 具有 较 大 的 比表面 积 和表 S p e c t r u m一 2 0 0 0 型傅 里 叶变换 红外 光谱 仪 , 美 国 P E 公司; E V O MA1 0 型扫 描 电镜 , Z e i s s 公司; Z e t a s z i e r 面含有大量羟基 , 故其反应活性较高 , 可 有 效 提 高 胶粘 剂 与被 粘 接材 料 的相 容性 和粘 接力 , 改 善 加工 工艺 。然而 , 无 机纳 米粒 子 因粒径 较小 、 比表 面较大 N a n o — Z S型 激 光 衍 射 粒 度 分 析 仪 , 英 国 Ma l v e r n公 司; 2 3 8 0 型万 能拉 伸试 验 机 , 美 国I n s t r o n 公司 ; Q 5 o o 型 热 失重 分 析 仪 , 美 国T A公 司 ; H A型 邵 A硬度 计 , 温 州精 诚仪 器仪 表有 限公 司 。 而极易团聚, 从 而 在 聚 合 物 中不 易 均匀 分 散 。本研 收 稿 日期 : 2 0 1 4 — 0 8 — 2 1 ; 修 回 日期 : 2 0 1 5 - 0 2 — 0 1 。 作者简介 : 高艳 飞( 1 9 8 l ~) , 女, 山西 沁县 人 , 本科 , 讲师 , 研 究 方 向 为包 装 技 术与 应 用 、 包 装 印刷 材 料 等 。E - ma i l : l i t t l e f e i 一 0 @1 6 3 . c o n r 一 4 2 一( 1 0 2) 中 国 胶 粘 剂 第2 4 卷第 2 期 1 . 3 试 验 制备 1 . 3 . 1 改性 纳 米 S i O : 的制备 将6 1 . 5 mL乙醇 、 5 m L T E O S 和7 . 8 mL 去 离子 水 加 入 到烧杯 中 , 搅拌 2 0 mi n ; 然 后滴 加 3 . 3 7 m L 氨水 , 室温 搅 拌 1 h ; 缓慢 滴 加 4 m L T E O S / 1 . 6 m L K H一 5 5 0 混 合液 , 继续 搅拌 1 h ; 产物 经离心分 离( 1 3 0 0 0 r / mi n ) 若 干 时 间后 , 去 除 上 层 清液 ; 将 下 层沉 淀 物 于 8 0℃ 干燥 5 h 后, 即得 白色粉末 的 目标产 物 。 1 . 3 . 2 P U胶 粘 剂和纸/ 塑复 膜制 品 的制备 3 3 4 4 1 0 6 8 40 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 波 数/ c m‘ 。 将改性 纳米 S i O 、 1 , 4 一 丁二醇 、 胶 粘剂 的端一0 H 图 1 改性 纳 米 S i O: 的F T — I R曲 线 F i g . 1 FT—I R c u r v e o f mo di f i ed na n o —Si O2 组分 和 端一 N c O组 分按 比例混 合 均匀 ; 然后 加入 催 化剂 ( D B T D L ) , 超声分 散 3 0 m i n ( 使胶 粘剂 各组 分 充 分混 合 ) 即可 。 2 - 2 改性纳 米 Si O 的微 观形貌 及粒 径分 布 本 研 究选 用 1 8 0 g / m 铜 版纸 与 B O P P薄膜 作 为 复 膜基 材 , 按照 G B / T 2 7 9 1 -1 9 9 5 标准 复膜 制样 , 然 后将 试样 置 于 6 O℃烘 箱 中 固化 反应 若 干时 间即 可 。 1 . 4 测试 或 表征 改 性 纳米 S i O 的微 观 形 貌 、 粒 径 及其 分 布 分 别 如图 2 、 图3 所示 。由 图 2 、 图3 可知 : 采 用溶 胶一 凝 胶 法 制 备 的改 性 纳 米 S i O 微球 具 有粒 径 较 小 、 分 布 较 均 匀 且 呈 现 出较 好 的单 分 散 性 等 特 征 。这 是 由于 在 碱 催 化作 用 下 , 半径 较 小 的羟 基 直接 发 动 亲核 进 攻完成水解反应 ; 随着烷氧基的脱除 , 硅 原 子 上 的 ( 1 ) 结 构特 征 : 采 用红 外 光谱 ( F T — I R ) 法进 行 表 \ \ \ \ /\ 征( K B r 压 片法制 样 ) 。 正 电性增加 , 空 间 因素 有 利 于 亲 核 攻 击 变 得 更 容 ¨川 测( 试 样 用 去 离 子水 稀 释后 滴 在 载 玻 片上 , 喷 金 处 理试 样 表面 ) 。 ( 2 ) 微观形貌 : 采 用 扫 描 电镜 ( S E M) 进 行 观 易; T E O S 的水 解 速 率较 快 且 水解 反 应 较完 全 , 故 水 解 单 体 中含有 更 多 的 s i —O H, 这些水 解 产物 以一 定 量 的核 为 中心 进行 多 维方 向缩 合 , 从 而形 成 了球 形 粒 子 一 / . ( 3 ) 粒径及其分布 : 采 用 激 光 衍 射 粒 度 分 析 仪 / 稀 释并 超声 分 散 处理 若 进 行 测定 ( 试样 用 去 离子 水 干时 间 ) 。 , = = = ( 4 ) T 一 剥离强度 : 按照 G B / T 2 7 9 1 -1 9 9 5 标准 , 采 用 万 能拉伸 试 验机 进行 测定 ( 复膜 试样 6 0℃干燥 7 2 h 后再 进 行测 定 ) ( 5 ) 硬度 : 按照 G B / T2 4 1 1 —2 0 0 8 和I S O 8 6 8 -2 0 0 3 标准 , 采用 邵 A硬度 计进 行测 定 。 ( 6 ) 热 稳定 性 : 采用 热失 重分 析 ( T G A) 法进 行表 征( N : 气氛 , 升 温速率 为 1 0 K / m i n ) 。 图2 改性纳米 S i O 的S E M 照 片 Fi g . 2 S EM ph o t o o f mo di f i e d n a no —S i 0 2 2 结 果 与讨 论 2 . 1 改性纳 米 S i O 的F T - I R表征 与分 析 改性 纳米 S i O : 的F T — I R曲线 如 图 1 所示。 由图 1 可知 : 1 0 6 8 c m 处 是 S i —O —S i 的不 对 一 称 伸缩 振 动特 征 吸收 峰 , 7 9 7 、 4 6 3 c m 处是 S i 一 0的 伸缩 、 弯 曲振 动特 征 吸收 峰 ; 此外 , 3 3 4 4 o m 处 是S i —O H和 K H 一 5 5 0中胺 基 的 伸 缩 振 动 吸 收 峰 , 1 6 5 6 o m 处是 K H一 5 5 0中 N —H的弯 曲振 动特 征 吸 收峰 。综 上所 述 , 水解 产物 S i O 被成 功合 成 , 同时其 结构 中引 入 了 K H~ 5 5 0 。 I . . … ll I I ._ … _ _ I ? _. … I t I ? .. … _ ‘ 粒径/ n m 图 3 改性 纳米 S i O 的 粒 径 及 其 分 布 Fi g - 3 Si z e a nd i t s di s t r i b ut i o n o f mo di f i e d na n o -Si O 2 第2 4 卷第 2 期 高艳飞 纳米二氧化硅改性纸/ 塑复合 用聚氨 酯胶粘剂的研究 (1 0 3 )一4 3— 2 . 3 纳 米 Si O 改性 P U胶 粘剂 的应 用 性能 2 . 3 . 1 胶 粘 剂 的 剥 离强 度 米S i O : 掺 量增 加 而增 大 。 这是 由于改性 纳 米 S i O 的 粒径较小 , 粒径分布在 1 0 0 — 2 0 0 n m范 围 内 , 并 且 改 在 其他 条 件 保 持 不 变 的前 提 下 , 改性 纳 米 S i O 掺 量 对 胶 粘 剂 剥 离 强度 的影 响 如 图 4所示 。 由 图 4 可知 : 随着 改 性 纳米 S i O 掺 量 的不 断增 加 , 胶粘 剂 的 剥 离 强度 呈先 升后 降 态势 。 性纳米 S i O : 具 有小 尺寸 效应 、 比表 面积 较大 、 表 面能 较高和表面配位不足等特性 , 故其易与 P U中 的氧 起键合作 用 , 提 高 了分 子 间 的键 合 力 ; 同时 改 性 纳 米S i O 易分 散 至高 分子 链 的空 隙 中 , 使 材料 的强 度 、 韧性 和 延 展性 等 都 得 到大 幅 度 提高 。然 而 , 胶粘 剂 固化 胶膜 硬度 均未 超过 5 0 , 说 明其 仍适 用 于纸/ 塑等 软包装 材料 的复合 。 2 . 3 . 3 胶 粘 剂 固化 胶 膜 的 热 稳 定 性 拿 Z 3 6 0 瞬 褪 磊 2 8 0 0 0 . 2 0 . 4 0 . 8 1 . 0 改 性纳 米 S i O 掺 量 对胶 粘剂 热稳 定性 的影 响如 图6 所示 1 0 0 ( 改性 纳米 S i O ) / % 图 4 改性 纳 米 S i O: 掺 量 对 胶 粘 剂 剥 离 强 度 的 影 响 Fi g . 4 E f f e c t o f mo d i i f e d n a n o — S i 0 2 c o n t e n t s o n p e e l i n g s t r e n g t h s o f a d h e s i v e s 这 是 由于 改性 纳米 S i O : 分 子结 构 中 同时含 有有 机 基 团~ 0 c : H 和无 机 基 团 S i 原子 , 当胶 粘 剂 涂 敷 在 被 粘物 表 面 时 , 两 种 基 团分 别 向极 性 相 近 的材料 表面扩散 ; 一 端 的有 机 硅 取 向 于无 机 材 料 表 面 ( 与 取 向 表 面产 生 化 学交 联 ) , 而 有 机基 团 ( 一OC H ) 则 踟 一 ∞ ∞ 加 0 向有 机胶 粘 剂 材 料表 面 取 向 ( 与 胶 粘剂 中相 应 的官 能 团 产 生 分 子 间作 用 力 ) , 从 而 有 效 提 高 了胶 粘 剂 的剥 离 强度 。然而 , 改 性纳 米 S i O : 的密度 较 小 , 其 掺 量 过 多 时会 在胶 粘 剂 中难 以均 匀 分 散 ( 易团聚) , 从 而破 坏 了胶 粘 剂分 子 结 构 的规 整 性 , 进 而 影 响 了胶 0 l O 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 温度/ ℃ 图 6 改性 纳 米 S i O: 掺 量 对 胶 膜 热 稳 定 性 的 影 响 Fi g . 6 E f f e c t o f mo d i i f e d n a n o — S i 02 c o n t e n t s o n t h e r mo s t a b i l i t y o f a d h e s i v e i f l ms 胶 粘 剂 固化 胶 膜 热分 解 过 程 主 要 包 括 硬 段 氨 基 甲酸酯 的分 解 、 软段 聚硅 氧 烷链 段 和 聚酯 链 段 的 分解 。改 性 纳米 S i O 因具 备量 子 尺 寸 、 宏 观 量子 隧 粘 剂 的粘接 性 能 。综 合 考虑 , 本 研究 选 择 W ( 改性 纳 米S i O : ) = 0 . 8 %( 相 对 于胶 粘 剂 总 质 量 而 言 ) 时 较 适 宜, 此时胶 粘 剂 的剥离 强 度 ( 为4 2 0 N / m) 相对 最 大 。 2 _ 3 . 2 胶 粘 剂 固化 胶 膜 的 硬 度 道效 应 等特 点[ 1 5 1 , 故 其较 易 渗入 至 P U分 子链 的不饱 和键附近 , 并 与不 饱 和 键 的 电 子 云 发 生 作 用 , 从 而 为分 析 改性 纳米 S i O 对胶 粘 剂 固化胶 膜柔 韧 性 提高 了胶 粘剂 硬 段组 分 的分 解温 度 , 进而 改 善 了 P u 材料 的热 稳 定性 。然 而 , 改性 S i O 结 构 中含 有 的胺 的影响 , 本 研 究 在 其 他 条 件 保 持 不 变 的前 提 下 , 考 察 了改性 纳米 S i O : 掺 量对 胶粘 剂 固化 胶膜 硬度 的影 响, 结 果如 图 5 所示 。 基 与 端 一N C O基 P u预 聚体 反 应 后 , 生成 的P U链 段 的分 子链 较短 , ( 相 对分 子质 量 ) 亦较 低 , 不利 于胶 粘 剂 耐 热 性 的 提 高 。上 述 两 种 因素 共 同作 用 的结 果, 宏 观 表 现 为 胶 粘 剂 的耐 热 性 变 化 不 明显 , 只 是 最 终 改性 纳米 S i O 掺量 较 多 的胶粘 剂 固化膜 具有 相 对 较 高 的残 炭 率 。 3 结 语 ( 1 ) 采 用 溶胶 一 凝胶 法 制备 了 K H一 5 5 0 改性 纳 米 0 0. 1 O. 2 0 . 4 0. 8 1 . 0 S i O : 。F T — I R表 征结 果 表 明 , K H一 5 5 0 成 功 接入 至 纳 米S i O : 结构 中 ; S E M和 激光 粒度 分 析表 明 , 改性纳 米 ( 改性纳米 S i O 。 ) / % 图 5 改性纳米 S i O : 掺 量对 固 化 胶 膜 硬 度 的 影 响 F i g . 5 E f e c t o f m o d i i f e d n a n o — S i 0 2 c o n t e n t s o n h a r d n e s s o f c u r e d a d h e s i v e i f l ms S i O 的单 分 散 性 良好 且 粒 径 分 布 在 1 0 0 ~ 2 0 0 n m范 围 内。 由图 5 可知 : 胶 粘 剂 固化 胶 膜 的 硬 度 随 改 性 纳 ( 2 ) 将 改 性纳 米 S i O : 引 入至 无溶 剂双 组 分 P U胶 一 4 4一( 1 0 4 ) 中 国 胶 粘 剂 第2 4 卷第2 其 粘剂 中 , 能够 有 效提 高 P u胶 粘 剂 的剥 离 强度 , 但 胶 粘剂 同化胶 膜 的硬度 由 3 6 . 5 提高到4 5 . 0 。 f r e e p o l y u r e t h a n e a d h e s i v e b a s e d o n b i o p o l y me r c a s t o r o i l [ J Ma t e r i a l s Re s e a r c h I n n o v a t i o n s . 2 0 1 3 , 1 7 ( 3 7 8 ) : 1 6 2 -1 6 5 . e n S L,C h e n G X,L i u J W .S t u d y o n a l l a l i p h a t i [ 8 】 Ch ( 3 ) 当 ( 改性纳米 S i O ) = 0 . 8 %时 , 纸/ 塑 复 合 用 胶粘 剂 的剥离 强度 ( 为4 2 0 N / m) 相对 最大 。 参 考文 献 f 1 ] 丁培 , 张晓红 , 项 尚林 , 等. 高 透 明 复 合 薄 膜 用 聚 氨 酯 胶 粘 剂 的制 备… . 包装工程 , 2 0 0 9 , 3 0 ( 2 ) : 3 6 - 3 8 . [ 2】 叶青 萱 . 软包 装 用 聚 氨 酯 胶 粘 剂 发展 近况 … . 化 学 推 进 剂 与 高 分 子 材料 , 2 0 1 1 , 9 ( 1 ) : 2 1 - 3 1 . p o l y u r e t h a n e l a mi n a t i n g a d h e s i v e b a s e d O n c a s t o r o i l [ J Ap p l i e d Me c h a ni c s a n d Ma t e r i a l s, 20 1 2, 2 62 : 55 1 —5 5 6. 【 9】 Wa n g J C, Ch e t r Y H, T a n g Y, e t a 1 . P r e p a r a t i o n , p r o p e r t i e s a n d me c h a n i s m o f n o v e l po l y u r e t ha ne a d h e s i v e / o r g a ni c mo n mo r i l l o n i t e n a f 1 o c 0 mp o s i t e s 【 J 1 . Hi g h P e f r o r ma n c e P o l y me r s 2 0 0 9. 21 ( 2 ) : 1 5 5 —1 7 1 . 【 1 0 1 Z h a n g Y H, Q i u s , Z u o Y F , e t a 1 . S t u d y O i l p r e p a r a t i o n t o r g a n i c m0n ￡ m0 r i l 1 o ni t e mo di f i e d po l y ur e t ha ne a dh e s i v 【 3】 谭 美 军 , 王正祥 , 汤 建新 . 聚 氨 酯 胶 粘 剂 在 软 包 装 复 合 薄 膜 中 的 应 用研 究 … . 包装_ 丁程 , 2 0 0 3 , 2 4 ( 5 ) : 4 4 — 4 6 . b y o r t h o g o n a l e x p e r i me n t a l d e s i g n [ J ] . A d v a n c e s i n I n f o n n a t i o S c i e n c e s a n d S e r v i c e S c i e n c e s, 2 0 1 2, 4( 2 2) : 5 3 3 - 5 3 9 . 【 41 胡 涛 , 孙金风 , 刘娟, 等. 聚氨酯胶粘剂 的应用与研究【 J 1 . 包装T程 , 2 0 0 6 , 2 7 ( 2 ) : 5 - 8 . [ 5】 Ha n M S ,Ki m Y H, Ha n S J ,e t a 1 . E f f e c t o f a s i l a n e c o up l i ng a g e nt o n t he e x f o l i a t i o n o f o r g a no c l a y l a y e r s i n 【 1 l 1 王青 , 陈广学 , 陈双莲 , 等. 铝 塑 复 合 用 聚 氨酯 胶 粘 剂 自 制 备 及性 能研 究 叭 包 装 T 程 , 2 0 1 2 , 3 3 ( 1 3 ) : 5 9 — 6 2 . f 1 2 】 陈双莲 , 陈广学 , 陈奇 峰 。 等. 混合多元醇 对无溶剂 聚; 酯 覆 膜胶 性 能 的影 响l J 】 . 包装T程, 2 0 1 2 , 3 3 ( 7 ) : 4 0 — 4 3 . p 0 l y u r e t h a n e / o r g a n o c l a y n a n o c o m p o s i t e f o a ms [ J ] . J o u r n a l o f A p p l i e d P o l y me r S c i e n c e , 2 0 0 8, 1 1 0 ( 1 ) : 3 7 6 — 3 8 6 . 【 l 3 】 吴庆云 , 杨建军 , 张建安 . 等. 双组分 聚氨酯纸塑复 合月 粘 剂 的 研 制【 J 】 . 聚氨酯工业 , 2 0 0 3 , 1 8 ( 2 ) : 3 7 - 4 0 . f l 4 1 杜郢 , 苟天舒. 环保型高 圊含量低黏 度聚氨酯复 膜胶( 研究『 J ] . 中国 胶粘 剂 , 2 0 0 5 , 1 4 ( 6 ) : 9 — 1 3 . 『 6】 F i o r e l l i J , L u c c a S a r t o r i D, Cr a v o J C M, e t a 1 . S u g a r c a n e ba g a s s e a nd c a s t o r o i l p o l y u r e t h a n e a d he s i v e — b as e d p a r t i c u l a t e c o mp o s i t e [ J ] . Ma t e r i a l s Re s e a r c h, 2 0 1 3 , 1 6( 2 ) : 43 9 -44 6. f l 5 】 麦荣顺 , 陈爽 , 孙 宁. 聚 氨 酯, 纳米 二氧化 硅复合 材料 f 研究进展[ J 】 . 皮革 与化 7 - . , 2 0 0 8 , 2 5 ( 5 ) : 1 O - 1 3 . 【 7】 Wa n g Q , C h e n G X, C h e n S L . P r e p a r a t i o n o f c o n t a mi n a t i o n S t u d y o n n a n o — ? S i O2 mo di f i e d p o l y u r e t h a n e a d h e s i v e f o r p a p e r / p l a s t i c l a mi n a t i n g Ga o ( Z h o n g s h a n T o r c h P o l y t e c h n i c, Z h o n g s h a n 5 2 8 4 3 7, C h i n a ) Ab s t r a c t : Wi t h y -a mi n o p r o p y l t r i e t h o x y s i l a n e( KH一5 5 0),e t h y l o r t h o s i l i c a t e( T E OS)a s r a w ma t e r i a l s , mo d i f i e d n a n o —S i O2 ( s i l i c a )w a s p r e p a r e d b y s o l —g e l me t h o d . T h e n, a s o l v e n t —f r e e P U a d h e s i v e f o r p a p e r / p l a s t : l f e x i b l e p a c k a g i n g wa s p r e p a r e d b y i n t r o d u c i n g mo d i i f e d n a n o — S i O2 i n t o P U( p o l y u r e t h a n e )a d h e s i v e . T h e r e s e a r c r e s u l t s s h o we d t h a t t h e s i l a n e c o u p l i n g a g e n t ( KH一 5 5 0)wa s s u c c e s s f u l l y i n t r o d u c e d i n t o n a n o — S i O 2 s t r u c t u r e , a r t h e mo d i f i e d na n o -Si O2 h a d t h e g o o d mo n o d i s p e r s i t y, a nd i t s pa r t i c l e s i z e d i s t r i b ut i o n r a n g e wa s 1 0 0—2 0 0 n m. TI a d h e s i v e h a d t h e r e l a t i v e l y ma x i mu m p e e l i n g s t r e n g t h( 4 2 0 N/ m)wh e n ma s s f r a c t i o n o f mo d i f i e d n a n o — S i O 2 w; 0. 8 % i n t o t a l a d h e s i v e . Ke y wor ds: mo d i ie f d; n a n o — Si O2 ; a d h e s i v e; p o l y u r e t ha n e